관찰된 변화들로는, 부분적으로 산화된 표면층을 생성하는 상기 코팅의 표면 영역에 산화 상(oxide phases)의 발달, 그리고 상기 금속 금형 표면에서 상기 릴리즈 코팅의 기저 부분으로 금속 종(metal species)의 이동으로 인한 금속간 상(intermetallic phase)의 형성이 있다.상기 벌크 코팅 물질에서의 결정도(crystallinity) 변화와 함께, 이러한 변화들은 제거 방법에 있어 실질적인 변화를 야기하고, 이에 의해 원래의 질화물 코팅을 제거하는데 효과적인 방법들이 오랫동안 반복되는 코팅 열 순환 공정 후에 상기 코팅을 제거하는 데에 있어서는 효과적이지 않게 된다.
다음 텍스트에서 제공된 문맥을 정확히 이해하고, 마지막 문장을 자연스럽고 문맥에 맞게 완성하세요. 문장은 이전 내용과 논리적으로 연결되어야 합니다.
#텍스트: 예를 들어, TiN, TiAlN, CrN, TiAlCrN, TiAlSiN 및 AlN 등을 포함하는 기상 증착된 또는 스퍼터링된 질화물 코팅들(coatings)은, 금속 도구의 내마모성(“마모성” 코팅; “wear” coatings)을 증가시키기 위해서 사용되거나, 금속 표면의 릴리즈 특성(“릴리즈” 코팅; “release” coatings)을 개선시키기 위해서 사용되어 왔다. 이러한 코팅이 특별히 요구되는 응용 분야 중 하나는 유리 금형에 대한 릴리즈 코팅 (release coatings)이다. 기술 분야에 사용되는 개선된 유리들은 800℃ 범위에서 연화점(softening point)을 나타내고, 상기 유리들로부터 성형 되는 몰딩 복합체(molding complex)는 상기 온도에서 화학적뿐만 아니라 물리적 안정성을 나타내는 릴리즈 코팅(release coatings)을 갖는 내열성 금속 금형의 사용을 요구한다. PVD(physical vapor deposition)에 의한 TiAlN 코팅과 같은 질화물 코팅은 금속 금형의 수명 연장 및 주조된 유리 표면의 품질을 유지하는데 고온 산화 저항성, 연화 유리로부터의 우수한 릴리즈 특성 및 높은 부식 저항성을 제공할 수 있다.그럼에도 불구하고, TiAlN 코팅을 포함하여, 두껍게 기상 증착되거나 스퍼터링된 코팅들은, 고온의 유리와 접촉하여 열 순환 공정(thermal cycling)을 반복한 후에는 퇴화될 수 있다. 코팅에 균열 및 퇴화된 유리의 릴리즈 특성은 코팅 퇴화(coating deterioration)의 지표가 된다. 이러한 유리의 주조에 사용되는 고가의 금형들의 수명을 보존하고 연장하기 위해서는, 금형으로부터 질화물 코팅을 제거하는(stripping) 효과적인 공정이 요구된다. 또한, 이러한 제거 공정은 새로운 릴리즈 코팅을 재코팅 하기에 적합한 상태로 금형 표면을 유지해야 한다.질화물 마모성 코팅(wear coatings)을 제거하기 위한 가능한 방법들로는, DC 또는 RF 플라즈마 에칭(plasma etching), 과망간산염(permanganates)이나 과산화물(peroxides)같은 산화제(oxidizer)의 첨가 또는 첨가하지 않고 고 알칼리성 수용액을 이용한 화학적 제거 및 전기화학적(electrochemical) 제거가 있다. 플라즈마 에칭은 느리고 비싸며, 플라즈마 빔이 닿는 일직선상의 코팅면 만을 제거할 수 있는 단점이 있다. 또한, 화학적 제거 방법은 상대적으로 느리고, 기질(substrate) 표면 손상 없이 충분히 코팅을 제거하는데 요구되는 다양한 조성 및 온도의 다수의 용액을 사용하여, 상당한 안전상의 문제 및 공정 에너지 소모를 수반하는 고온의 부식성 용액(corrosive solutions)의 사용을 일반적으로 요구한다.일반적인 도구를 위한 마모성 코팅과 비교하여, 유리 주조(molding)를 위한 릴리즈 코팅으로 사용되는 기상 또는 스퍼터링에 의해 증착된 질화물 코팅은 사용 환경에 의해 야기되는 코팅 특성의 변화로 인해 특별한 제거 기술의 시도가 존재한다. 용융 유리 제품의 프레싱(pressing) 중에 반복되는 고온에서의 열 순환 공정은 유리 금형 릴리즈 코팅의 형태(morphology) 뿐만 아니라 조성에 실질적인 변화를 야기한다.